( T. 7^ ) 



nombre v sera évidemment un im'ariant de la surface. On obtient ainsi, avec 

 le nombre p', un élément intéressant de classification pour des classes 

 très étendues de surfaces algébriques, et il en est de même pour le nom- 

 bre p. 



» Pour le cas des courbes algébriques, on a évidemment toujours les 

 invariants p et p'; on sait que, en désignant par ^ le genre de la courbe, on 

 a p=p, et l'on voit facilement que le second invariant p' est en général 

 égal dp. )) 



CHIMIE MINÉRALE. — Déplacement du carbone par le bore et le silicium 

 dans la fonte en fusion . Note de M. Henri 3Ioissax. 



« L'étude de la solubilité du carbone dans difFérents métaux ou dans 

 un même métal, à des températures de plus en plus élevées, nous a amené 

 à rechercher quelle pouvait être l'action du bore et du silicium sur un car- 

 bure de fer défini maintenu à l'état liquide. 



» L'action du bore sur le fer n'a pas encore été étudiée ('), ou du 

 moins, dans les quelques essais tentés sur ce sujet, le bore n'a pu être ca- 

 ractérisé, après l'expérience, dans le métal soumis à son action. Pour ce 

 qui touche l'action du silicium , aucune expérience n'a été conduite 

 • d'une façon méthodique. On sait depuis longtemps en sidérurgie que les 

 fontes sont d'autant plus pauvres en carbone qu'elles sont riches en sili- 

 cium; mais l'action du silicium sur la fonte de fern'a pas encore été étudiée 

 avec précision. 



» La fonte en fusion est un liquide dans lequel, comme nous allons 

 le démontrer, les réactions sont parfois aussi nettes que dans les solutions 

 aqueuses, maniées dans nos laboratoires à la température ordinaire. La 

 complexité de certaines fontes, qui peuvent renfermer comme impuretés 

 un grand nombre de composés, rend seule les réactions plus compliquées. 



» action du bore sur la fonte grise. — Nous sommes partis d'une fonte 

 grise de Saint-Chamond qui renfermait 3,i8 de carbone total et o,5 de 

 scories (^). 



(') Cela lient surtoul à ce que l'on ne connaissait pas jusqu'ici le moyen de pré- 

 parer le bore pur. Nous avons indiqué cette préparation en 1892 {Comptes rendus, 

 l. CXIV, p. 392). 



(') Dans l'.Tnalyse des fontes, on sépare par le chlore ou par le bicldorure de mer- 



